_— 3 — 
Holz abzugeben habe, um gut imprägnirt zu werden, und 
man setzt dem gemäss das Auspumpen des Kessels dann so 
lange fort, bis sich eine entsprechende Wassermenge in dem 
Condensor verdichtet hat. Hierauf füllt man den Imprägnirungs- 
kessel vermittels fortgesetzter Saugung mit der Imprägnirungs- 
flüssigkeit ganz an und geht zu dem gewohnten Druckver- 
fahren über, das bei 6 oder mehr Atmosphären ausgeführt 
wird. Dann lässt man die Imprägnirungsflüssigkeit ablaufen 
und nimmt die Hölzer gleich aus dem Kessel oder lässt sie in 
demselben erst erkalten, oder endlich man entfernt die Im- 
prägnirungsflüssigkeit nicht sofort aus dem Kessel, lässt viel- 
mehr die Hölzer sich in dieser mit abkühlen. „Das beschrie- 
bene Verfahren eignet sich“, laut Mittheilung, „für Hölzer in 
jedem Zustande von Trockenheit, vor allem auch für frisch 
gefällte Hölzer, und wird bei diesen, im Besonderen bei Buchen- 
holz, eine vollständige Imprägnirung erzielt, ohne dass ein 
Reissen oder sonst eine nachtheilige Einwirkung oder gar eine 
Zerstörung der Holzfaser eintritt.‘ 
Nach diesem letzten Verfahren soll die Aufnahmefähigkeit 
des Eichenholzes pro Cubikmeter 150 bis 200 kg Theeröl be- 
tragen. Für die anderen mit Theeröl in der zuvor beschrie- 
benen Weise imprägnirten Schwellen, die ich zur Untersuchung 
von der Firma Jul. Rütgers erhielt, giebt das Begleitschreiben 
als Aufnahme pro Cubikmeter an für Eichenholz 85 kg, für 
Buchenholz ca. 360 kg, Kiefernholz ca. 300 kg. Für die mit 
Zinkchlorid unter Zusatz von Carbolsäure nach erfolgtem Däm- 
pfen, entsprechend früherer Beschreibung, imprägnirten Schwellen 
giebt das Begleitschreiben eine Aufnahme an: für Eichenholz 
pro Cubikmeter 155 kg, für Buchenholz 320 kg, für Kiefern- 
holz 300 kg. 
Dieses mir zur Verfügung gestellte Material habe ich in 
Quer- und Längsstücke zerlegen lassen und dasselbe makro- 
und mikroskopisch untersucht. 
Auf Grund dieser Untersuchungen steht mir selbstverständ- 
lich ein Urtheil darüber nicht zu, wie sich im Mittelwerth der 
Erfolg der einzelnen Imprägnirungsverfahren herausstellt. Ich 
musste mich vielmehr damit begnügen, zu constatiren, was die 
einzelnen Verfahren im besten Falle zu leisten vermögen. Dass 
ich besonders gut imprägnirte Schwellen zur Untersuchung er- 
hielt, wurde mir von der Firma Jul. Rütgers direct mitgetheilt. 
